La Energía eléctrica (1922-07-25 00:00:00), página 5

8.º Acción del ácido sulfúrico.—Suñergido una hora en una solución de ácido sulfúrico de 1,25 de densidad y a 15°, el esmalte no debe ser atacado.

9.º Ensayo a la tensión.—Enrollado sobre un rodillo metálico y pulimentado de 30 mm. de diámetro, 10 espiras de hilo esmaltado, mantenidas en contacto con el tambor o rodillo, ejerciendo una pequeña tracción en las extremidades del hilo, y aplicando progresivamente una tensión alternativa de 25 a 50 períodos entre el rodillo y el alma del hilo, el esmalte no debe ser perforado antes de un minuto, a menos de

    300 voltios para hilos de
    20 a 50 centésimas

    400
    51 a 100 centésimas

    550
    101 a 300 centésimas

10. Ensayo al baño de mercurio.—Se comprueba la continuidad y regularidad de la capa de esmalte haciendo pasar el hilo por un baño de mercurio de 2 cm. de longitud y a lo velocidad de 30 m. por minuto.

Aplicando entre el alma del hilo y el mercurio una tensión continua de:

    12 voltios para hilos de 10 centésimas de diámetro y menores,

    24
    11 centésimas a 30 por 100.

    y 60
    40 centésimas y más gruesos,

el número de defectos de aislamiento producidos en los 100 m. de hilo no debe ser superior a 65.

Empleos del hilo esmaltado.—El hilo esmaltado se emplea principalmente en la fabricación del pequeño material eléctrico, como magnetos, contadores, aparatos de medida y registradores (voltímetros, amperímetros, sincronizadores), reguladores eléctricos, relais, disyuntores, sistemas horarios eléctricos, frenos magnéticos, electroimanes, aparatos de electroterapia, timbres y aparatos telefónicos, telegráficos, etc., en la mayor parte de los cuales se emplea en forma de bobina, hechas lo más a menudo mecánicamente.

Para la fabricación de las generatrices y motores eléctricos de corriente continua y alterna, cuyos enrollamientos son bobinados a mano, se emplea el hilo esmaltado recubierto de una capa de algodón, excepto para los inductores de máquinas de corriente continua, en los que el hilo esmaltado puede emplearse sin esta protección.

Se utiliza, además, el hilo esmaltado y protegido en las canalizaciones telegráficas, telefónicas y de alumbrado interior, reuniendo varios conductores para formar un cable protegido con una envuelta de plomo.

Ventajas.—El hilo esmaltado ofrece muchas ventajas, entre las que citaremos el menor volumen de los aparatos a causa del débil espesor del aislante. Otra, originada por la temperatura de cocción del esmalte, que, siendo superior a 200°, se está bien a cubierto del exceso de calentamiento en los enrollamientos, ya que el esmaltado resistirá perfectamente temperaturas de 100 y más grados sin peligro alguno. Esta ventaja se encuentra cuando se trata de bobinas grandes, ya que en éstas, las temperaturas máximas se producen en las bobinas medias de débil radiación; el empleo del hilo esmaltado, reduciendo las dimensiones de las bobinas, permitirá una mejor radiación y una repartición más uniforme del calor. Todas estas ventajas y el menor volumen de los aparatos, se traducen en cierta rebaja en el precio, y en que algunos tipos de armaduras puedan emplearse para potencias 25 a 30 por 100 mayores que las adoptadas antes de emplearse el hilo esmaltado.

El empleo del hilo esmaltado requiere algunas precauciones al manipular el hilo para organizar los enrollamientos, evitando roce con aristas vivas y que se produzca algún alargamiento y consiguiente disminución del espesor aislante, cuya elasticidad, análoga a la del hilo de cobre, no impide los alargamientos, cosa no de temer en los hilos cubiertos con seda o algodón.